( 5i7 ) 



» Dans le cas de compression on trouve même valeur absolue de/. 



» D'après ces formules, dans le cas d'une tension uniforme, les normales 

 aux plans de rupture par glissement devraient former autour de la direc- 

 tion de la tension un cône de révolution d'anele au sommet >o' ; dans le cas 



d'une compression d'angle au sommet - — o'. Les glissements se produisent 



seulement dans les plans qui en même temps satisfont aux conditions de 

 stabilité minima dans la couche sui^erficielle et à l'intérieur. 



1) On peut conclure de ces expériences que la limite des efforts tangen- 

 tiels résistants a, dans les métaux, la même forme que le frottement de 

 glissement extérieur. On peut donc assimiler la résistance au glissement 

 interne à nn frottement. 



» Ces résultats se généralisent facilement pour un ellipsoïde d'élasticité 

 de forme quelconque en le considérant comme formé par la superposition 

 de deux ellipsoïdes réduits à des droites et une sphère. Les glissements 

 doivent se produire dans les plans passant par l'axe correspondant à l'effort 

 moyen et faisant, avec l'axe correspondant à la plus petite tension, 

 l'angle cp'. 



» En outre : i°La rupture par glissement précède toujours la rupture 

 par arrachement, car avec v-> v^ > v^ on trouve au moment du glissement 



- = -— 1 —- / toujours < V, ; 



» 2° La limite d'élasticité à la compression est à la limite d'élasticité à 

 l'extension dans le rapport ^ '^■— ^--^ : 



'I 3° La grandeur de l'axe moyen de l'ellipsoïde d'élasticité est sans 

 influence sur la linsite des déformations permanentes; 



» 4° On s'explique que le coefficient de contraction latérale, conformé- 

 ment aux déterminations expérimentales, peut dans les solides s'approcher 

 deo,5, puisqu'il provient en partie de glissements élastiques (les glisse- 

 ments donnent o, 5 puisque le volume ne change pas). Dans la déformation 

 permanente, fréquemment le volume ne change pas. 



» Les valeurs du coefficient de frottement interne sont pour les métaux, 

 d'après les expériences de M. Hartmann : pour le ferro-nickel, le zinc, le 

 maillechort, 0,84; pour le platine, l'étain, 0,78; pour l'acier à ressort 

 trempé, 0,78; pour le cuivre rouge, 0,67 ; pour l'argent, 0,62; pour l'acier 

 à ressort recuit, 0,49; pour le plomb, o, 29. » 



